( 6.8 ) 



» Une deuxième série d'essais a été exécutée également, à Choisy,à des 

 températures plus élevées : un fragment d'obsidienne, placé à i mètre 

 avant le registre de la cheminée, a conservé sa forme générale, mais il s'y 

 est développé de nombreuses bulles gazeuses. Quatre fragments de la 

 même roche furent placés à i, à 2, à 3 et à 4 mètres de la rotonde, c'est- 

 à-dire dans des points de moins en moins chauds. Tous devinrent pâteux 

 et dégagèrent des gaz qui firent boursoufler la masse. La finesse des bulles 

 et leur rapprochement sont d'aulant plus grands que la température est 

 plus élevée; et les quatre produits, en offrant identiquement la structure 

 de certaines scories volcaniques, peuvent servir à préciser la température 

 relative subie par celles-ci. D'ailleurs on ne voit nulle trace de dévitrifica- 

 tion dans ces conditions nouvelles. Dans la rotonde même, un échantillon 

 d'obsidienne se remplit de très-grosses bulles et devint absolument sem- 

 blableà un spécimen naturel rapporté du Mexique (Catalogue Carré n°2G5-2). 

 Pour les gallinacés, il n'y eut pas non plus de dévitrification à la tem- 

 pérature où la roche devient pâteuse. Les cristaux de pyroxène déjà 

 signalés restèrent intacts dans la matière fondue et huileuse, appuyant 

 cette opinion que souvent les cristaux préexistent à la fusion des laves qui 

 les apportent. 



« C'est après ces expériences, dont le résultat négatif ne paraît pas détruire 

 l'intérêt, que les fusions de Saint-Gobain ont été exécutées. Elles concernent 

 l'obsidienne, la gallinace et le réduite. Dans tous les cas, la roche fut 

 maintenue en fusion pendant trente-six ou quarante-huit heures; puis, le 

 verre obtenu fut exposé pendant huit jours à la température favorable à la 

 dévitriOcation. Diverses obsidiennes furent soumises à ce traitement. Celle 

 qui a été déjà citée et qui provient de l'Ascension fond avec facilité, et le 

 verre noir assez liquide qui en résulte passe par-dessus les bords de creuset. 

 Après les huit jours de recuit, la masse bien homogène est presque com- 

 pacte. On y reconnaît cependant quelques grains fort actifs sur la lumière 

 polarisée, annonçant certainement un commencement de cristallisation. 

 Une autre obsidienne, provenant de l'Iiécla (5. X. 4 10 )> donne un verre 

 noir très-brillant, compacte, dans lequel paraissent de nombreux noyaux 

 qui, bien que petits, sont nets et offrent manifestement l'effet d'une dévi- 

 trification. En prolongeant l'expérience, on obtiendrait certainement avec 

 celte roche des résultats comparables aux échantillons naturels décrits 

 en commençant. Parmi les gallinacés, celle de Nupstadur (Islande) 

 (5.X. 4'^) s'est signalée par son action corrosive sur les creusets rapi- 

 dement percés. La fusion, très-facile, a donné, en trois heures, un verre 



